178 



sich zuweilen an den End-Ecken durch die Fläche A abgestumpft (2A . 8D). 

 Auch glaubt H. Spuren von Flächen anderer Quadrat-Oktaeder bemerkt 

 zu haben. Deutlich zeigen sich zuweilen durch zwei Segment-Oktaeder 

 gebildete Zwillinge, bei welchen die Zusammensetzungs-Ebene einer Fläche 

 D entspricht. An vielen Individuen stellt sich die £r.<chcinung dar, welche 

 bei den durch künstliche Prozesse erzeugten Krystallen sehr häutig, bei 

 den natürlichen dagegen selten wahrgenommen wird, dass nur die Kanten 

 und Ecken scharf ausgebildet, die mittlen Theile der Flächen dagegen un- 

 vollendet sind und Trichter-förmige Vertiefungen mit Treppen-förmigen 

 Begrenzungen zeigen. Bei den normal geformten Quadrat-Oktaedern findet 

 sich diese Beschaffenheit wohl an sämmtlichen Flächen; besonders kommt 

 sie aber an den grösseren Flächen der Segment-Oktaeder vor. 



Es möchte vielleicht der Zweifel aufgeworfen werden , ob die hier 

 beschriebenen Kupferkies-Krystalle wirklich erst bei dem Röstungs-Pro- 

 zesse entstanden, und nicht etwa schon an den;i rohen Erze vorhanden 

 gewesen seyen ? Dieser Zweifel würde indessen Unbekanntschaft mit der 

 Natur der Erze des Rammeisberges vcrrathen, indem diese nur derb und 

 in innigen Gemengen , aber niemals auskrystallisirt sich finden. Übrigens 

 spricht auch die ganze Art des Vorkommens, so wie die eben bemerkte 

 Erscheinung der unvollendeten Ausbildung dafür, dass die beschriebenen 

 Krystalle aus einem bei der Röstung regenerirten Kupferkiese bestehen. 



Krystallisirtes Magnet eisen, 

 bei der Röstung von Bleistein gebildet. 



Das Vorkommen von krystallisirtem Magneteisen als Eisenhütten- 

 Produkt ist bekannt. Dagegen war die Bildung desselben bei der Rö- 

 stung von Bleistein bisher noch nicht beobachtet. An einem Stücke ge- 

 rösteten Blcisteins von der Ockerhülle bei Goslar ist nicht allein die Ober- 

 fläche mit Krystallen von Magneteisen bedeckt, sondern auch Höhlungen 

 desselben sind damit ausgekleidet. Die oktaedrischen Krystalle sind klein, 

 indem sie höchstens die Grösse einer Par. Linie haben, aber überaus nett, 

 mit glatten und stark glänzenden Flächen. Das reguläre Oktaeder ist 

 theils normal geformt, theils in der Richtung von zwei parallelen Kanten- 

 Linien mehr und weniger verlängert, welches den Krystallen das Ansehen 

 von geschoben vierseitigen , an den Enden zugeschärften Prismen gibt. 

 An manchen Krystallen wird eine ähnliche unvollendete Bildung wahrge- 

 nommen , wie sie sich bei den oben beschriebenen Kupferkies-Krystal- 

 len zeigt. 



Da in der Zusammensetzung des Bleisteins neben dem Schwefelblei 

 hauptsächlich Schwefeleisen vorhanden ist, so hat die Entschwefelung des 

 letzten und die Oxydation des Eisens bei der Röstung die Bildung der 

 Krystalle des Magneteisens bewirkt. 



Krystallisirtes Eisenoxydul-Silikat (Eisen-Chrysolith), 

 als Kupferhütten- Produkt. 

 In den früheren Beiträgen zur metallurgischen Krystall-Kunde hat der 

 Vf. gezeigt, dass die krystalliuische Eisenoxydul-Silikat-Schlacke, welche. 



